Magnetise! ir Kiuvnscluit'tcn der Stot't'c <>.">, 



ktihlen scheidet sich allmahlich aus dor leuchten, daB die iihlic-lie Fostsetzung der 



festen Losung Ferrit aus; hierdurch reichert Bezeichnung ,,Stahl" fur cine Eisenlegierunt: 



sich der Rest der Losung innner mehr an mit mehr als 0,5 % Kohlenstoff eigentlicS 



Kohlenstoff an, bis sie bei einer Temperatur durch nichts begrundet ist, denn der Ueber- 



von etwa 700 rand 0,9% enthalt. Bei noch gang von niedrigen zu hoheren Kohlenstoff- 



weiter sinkender Temperatur kann diese Lo- gehalten erfolgt ohne jeden Sprang, die me- 



sung als solche nicht mehr bestehen, sie ver- chanischen und magnetischen Eigenschaften 



wandelt sich vielmehr plotzlich unter Warme- andern sich ganz stetig mit dem Kohlenstoff- 



entwickelung (erster Umwandlungspunkt oder gehalt, und der einzige, aber auch auBerordent- 



Perlitpunkt) in Perlit. Dies Gebilde, welches lich durchgreifende Unterschied zwischen 



seinen Namen dem durch seine Struktur perlitischem (weichem) und martensitischem 



hervorgerufenen Perlmutterglanz verdankt, (hartem) Stahl hangt nicht von dor ]\!<>imv. 



ist zusammengesetzt aus abwechselnden, sehr sondern von der Beschaffenheit des Kohlen- 

 diinnen Lamellen von Ferrit und Eisencarbid stoffgehaltes ab; diese beiden Arten also 



Fe 3 C. Unsere Legierung im abgekiihlten sind es, die wir auch magnetisch, und zwar 



Zu stand besteht somit aus einer Grand- ohne Riicksicht auf die landlaufige Bezeich- 



masse von Ferrit mit eingebetteten Inseln nung, auseinanderhalten milssen. 



von Perlit, die urn so dichter werden, je Der Kohlenstoffgehalt in Perlitform ist 



holier der ursprtinglich geloste Kohlenstoff- magnetisch meist als Verunreinigung auf- 



gehalt ist, bis sie etwa bei 0,9% den gesamten zufassen; sein Vorhandensein ist in dieser 



Raum einnehmen und die sogenannte ,,eu- Beziehung durchaus unerwunscht und, wenn 



tektische" Legierang bilden. Aus einer festen es uberhaupt beabsichtigt ist, nur bedingt 



Losung mit mehr als 0,9 % Kohlenstoff durch andere Anforderungen etwa mecha- 



scheidet sich bei der Abkuhlung nicht Ferrit, nischer Art,, die an das Material auBerdem 



sondern Eisencarbid aus, das als Geftigebe- noch gestellt werden. Er bewirkt eine Ver- 



standteil den Namen ,,Cementit" erhalten groBerung der Koerzitivkraft, also auch 



hat; hierdurch wird die Losung allmahlich eine Verbreiterung der Hystereseschleife und 



armer an Kohlenstoff, bis bei 700 wieder damit eine Vermehrung des Hysteresever- 



neben dem Cementit die eutektische Le- lustes beim Ummagnetisieren, eine Verringe- 



gierung von 0,9 % i'tbrig bleibt, die in Perlit rang der Permeabilitat und des Sattigungs- 



iibergeh*". Wir haben also hier eine Grand- wertes. Es ist deshalb auBerordentlich wich- 



masse von Perlit mit mehr oder weniger tig, das zu Magnetkernen, Transformatoren- 



zahlreichen Cementitinseln darin, mechanisch kernen, Dynamogestellen usw. bestimmte 



auBerordentlich hart en, langgestreckten Ge- Material so vollstandig als moglich vom 



bilden, die viel weniger magnetisierbar sind, Kohlenstoff zu befreien und dasselbe einem 



als der Ferrit. Das Eisen, das bei hohen GluhprozeB mit langsamer Abkuhlung zu 



Temperaturen den Kohlenstoff in Losung unterwerfen, um den unvermeidlichen Rest 



halten kann (bei 1100 bis zu 2%); pflegt von Kohlenstoff wenigstens in Form von 



man als y-Eisen zu bezeichnen, wahrend Perlit und nicht in der noch viel schadlicheren 



man unter /?-Eisen die nicht magnetisierbare ! des Martensit zu behalten. Als Beispiel fiir 



Modifikation des a-Eisens versteht, in welche derartige perlitische Stahle konnen die in 



dieses bei Temperaturen iiber 760 ubergeht Tabelle 2 unter 11 und 12 angefiihrten Mate- 



und welche Kohlenstoff entweder gar nicht rialien gelten, die schatzungsweise etwa 



oder doch nur in sehr geringen Mengen gelost 0,3 bis 0,4 % Kohlenstoff enthalten dilrften. 



halten kann. y-Eisen in Temperaturen iiber Der im Eisen geloste Kohlenstoff, wie 



700 ist nicht magnetisierbar. ihn der gehartete Stahl enthalt, wirkt in 



Schreckt man es, statt es langsam abzu- magnetischer Beziehung almlich, wie der 



ktihlen, plotzlich in kaltem Wasser ab, dann perlitische Kohlenstoff, nur sehr viel starker, 



hat es nicht mehr Zeit, Ferrit oder Cementit Alle permanenten Magnete enthalten einen 



abzuscheiden und sich in Perlit zu verwandeln, betrachtlichen Prozentgehalt davon (bis uber 



sondern die feste Losung bleibt als solche 1%), und zwar meist in Verbindung mit 



erhalten; wir kennen sie unter dem Namen Wolfram, Molybdan, Chrom u. dgl. Ob diese 



,,Geharteter Stahl"; als Gefugebestandteil, Zusatze eine direkte Wirkung auf das Eisen 



der aus nadelartigen, sich unter Winkeln ausuben, wie der Kohlenstoff, oder ob sie 



von 60 kreuzenden Strakturelementen be- nur indirekt wirken, indem sie die Perlit- 



steht, wird er ,,Martensit" genannt. Diese bildung verzb'gern oder unterdrucken, scheint 



Modifikation , welche das Material fiir die noch nicht sicher zu sein. In jedem Falle 



permanenten Magnete liefert, ist zwar bei hat man beim Harten dafur zu sorgen, daB 



Temperaturen unter 700 magnetisierbar, die Ueberfiihrung des gliihenden Korpers 

 doch weichen seine magnetischen Eigen- i aus der Hitze (800 bis 900) in die Abschreck- 



schaften von denjenigen des Ferrits und fliissigkeit moglichst momentan erfolgt. Die 



Perlits wesentlich ab. Nr. 26 bis 28 von Tabelle 2 geben einige Bei- 



Nach dem Vorhergegangenen wird es ein- spiele fiir die wichtigsten magnetischen Daten 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band VI. 42 



